실시 예 1 , 비 교예 1 , 2 에서 얻 어 진 황화물 고체 전해질 재료 에 대하 여 , 라만 분광 측정 을 실시 하 였 다 . 라만 분광 측정 에 는 , 토쿄 인스트 루 먼 트 제조 Nanofinder SOLAR T II 를 사용 하 였 다 . 그 결과 를 도 4 에 나타낸다 . 도 4 에 나타내 는 바 와 같이 , 실시 예 1 , 비 교예 1 , 2 에서 얻 어 진 황화물 고체 전해질 재료 는 , 모두 370 ㎝- 1 ∼ 390 ㎝- 1 의 범위 에서 , P 2 S 6 4 - 구조 의 피크 를 갖 고 있 었 다 . 또 , PS 4 3 - 구조 등 의 다른 구조 의 피크 는 모두 관측 되 지 않 았 다 . 이 점 에서 , 실시 예 1 , 비 교예 1 , 2 에서 얻 어 진 황화물 고체 전해질 재료 는 , 모두 거의 Li 4 P 2 S 6 만 으로 이루어지 는 황화물 고체 전해질 재료 인 것 이 확인 되 었 다 .